Struktur kimia etil sianoakrilat, pelopor kepada banyak pelekat komersial.
**Sianoakrilat** ialah kelompok pelekat bertindak pantas kuat dengan kegunaan industri, perubatan dan isi rumah. Ia berasal daripada etil sianoakrilat dan ester yang berkaitan. Kumpulan sianoakrilat dalam monomer cepat berpolimer dengan kehadiran air untuk membentuk rantai yang panjang dan kuat. Mereka mempunyai beberapa ketoksikan kecil.

Sianoakrilat khusus termasuk metil 2-sianoakrilat (MCA), etil 2-sianoakrilat (ECA, biasanya dijual di bawah nama dagangan seperti "Super Glue" dan "Krazy Glue", atau Toagosei), *n*-butil sianoakrilat (n-BCA), oktil sianoakrilat, dan 2-osil sianoakrilat (digunakan dalam perubatan, veterinar dan aplikasi pertolongan cemas). Oktil sianoakrilat telah dibangunkan untuk menangani kebimbangan ketoksikan dan untuk mengurangkan kerengsaan kulit dan tindak balas alahan. Pelekat sianoakrilat kadangkala dikenali secara umum sebagai **gam segera**, **gam** **super** dan **gam gajah**. Singkatan "CA" biasanya digunakan untuk sianoakrilat gred industri.

Monomer
-------

Dalam bentuk cecairnya, sianoakrilat terdiri daripada monomer molekul ester sianoakrilat. Metil 2-sianoakrilat (CH2=C(C≡N)COOCH3) mempunyai berat molekul 111.1 g/mol, takat kilat 79 °C (174 °F; 352 K), dan ketumpatan 1.1 g/mL. Etil 2-sianoakrilat (CH2=C(C≡N)COOCH2CH3) mempunyai berat molekul 125 g/mol dan takat kilat lebih daripada 75 °C (167 °F; 348 K). Untuk memudahkan pengendalian, pelekat sianoakrilat sering dirumus dengan bahan seperti silika berwasap untuk menjadikannya lebih likat atau seperti gel. Baru-baru ini, formulasi tersedia dengan bahan tambahan untuk meningkatkan kekuatan ricih, mewujudkan ikatan yang lebih tahan hentaman. Bahan tambahan tersebut mungkin termasuk getah, seperti dalam "Ultra Gel" Loctite, atau lain-lain yang tidak dinyatakan.

Secara amnya, kumpulan akrilik dengan cepat menjalani pempolimeran pertumbuhan rantai dengan kehadiran air (khususnya ion hidroksida), membentuk rantai yang panjang dan kuat, menyambungkan permukaan yang terikat bersama kerana kehadiran lembapan menyebabkan gam mengeras, pendedahan kepada tahap kelembapan normal di udara menyebabkan kulit nipis mula terbentuk dalam beberapa saat, yang sangat melambatkan tindak balas; oleh itu, sianoakrilat digunakan sebagai salutan nipis untuk memastikan tindak balas berjalan dengan cepat untuk ikatan.

Pelekat sianoakrilat mempunyai jangka hayat yang pendek — kira-kira satu tahun dari pembuatan jika tidak dibuka, dan sebulan sekali dibuka.

 Pempolimeran metil 2-sianoakrilat.

Kegunaan
--------

 Satu tiub "Super Glue", gam sianoakrilat
### Sifat am

Sianoakrilat digunakan terutamanya sebagai pelekat. Lapisan nipis mengikat dengan berkesan, tetapi lapisan tebal pula kurang. Ia mampu melekatkan banyak bahan, termasuk kulit dan tisu manusia, gentian semula jadi, kapas, bulu, dan kulit.

Gam sianoakrilat mempunyai kekuatan ricih yang rendah, yang telah menyebabkan penggunaannya sebagai pelekat sementara dalam kes di mana kepingan itu perlu diricih kemudian. Contoh biasa termasuk memasang bahan kerja pada blok gam korban pada mesin pelarik, dan mengetatkan pin dan bolt. Ia juga digunakan bersama-sama dengan pelekat lain yang lebih perlahan, tetapi lebih berdaya tahan, sebagai cara membentuk sendi dengan cepat, yang kemudiannya memegang kepingan dalam konfigurasi yang sesuai sehingga pelekat kedua telah ditetapkan.

Namun begitu, gam sianoakrilat mempunyai ikatan yang lemah dengan permukaan licin, dan dengan itu, mudah terlerai dengan geseran; contoh yang baik tentang ini ialah fakta bahawa sianoakrilat boleh disingkirkan daripada kulit manusia dengan menggunakan bahan pelelas (cth. gula atau kertas pasir).

### Elektronik

Sianoakrilat digunakan untuk memasang prototaip elektronik (digunakan dalam balutan wayar), model pesawat terbang, dan sebagai pembalut penahan untuk nat dan bolt. Keberkesanannya dalam mengikat logam dan fleksibiliti umum telah menjadikannya popular di kalangan penggemar model dan miniatur.

### Permukaan licin

Kebanyakan pelekat sianoakrilat standard tidak terikat dengan baik dengan kaca licin, walaupun ia boleh digunakan sebagai ikatan cepat dan sementara sebelum penggunaan epoksi atau sianoakrilat khusus digunakan pada kaca. Ikatan pelekat mekanikal boleh dibentuk di sekeliling tikar gentian kaca atau tisu untuk mengukuhkan sendi atau untuk membuat bahagian kecil.

### Forensik

Sianoakrilat digunakan sebagai alat forensik untuk menangkap cap jari terpendam pada permukaan tidak berliang seperti kaca dan plastik. Sianoakrilat dipanaskan untuk menghasilkan asap yang bertindak balas dengan sisa cap jari tidak kelihatan dan kelembapan atmosfera untuk membentuk polimer putih (polisianoakrilat) pada rabung cap jari. Alur terhasil kemudiannya boleh direkodkan. Cap jari yang terbentuk boleh dilihat di kebanyakan permukaan (kecuali pada plastik putih atau serupa). Cetakan tidak kelihatan atau kurang kelihatan boleh dipertingkatkan lagi dengan menggunakan pewarna bercahaya atau bukan bercahaya.

### Pertukangan kayu

Gam sianoakrilat nipis mempunyai aplikasi dalam pertukangan kayu. Ia boleh digunakan sebagai kemasan yang cepat kering dan berkilat. Minyak seperti minyak biji rami rebus, boleh digunakan untuk mengawal kadar penyembuhan sianoakrilat. Gam sianoakrilat juga digunakan dalam kombinasi dengan habuk papan (daripada gergaji atau pengamplasan) untuk mengisi lompang dan retak. Kaedah pembaikan ini digunakan pada papan bunyi piano, alat kayu dan perabot kayu.

### Perubatan dan veterinar

The arm of a child with a small cut, with a shiny layer of adhesive covering the cut region Luka hirisan ditutup dengan Dermabond, pelekat perubatan berasaskan sianoakrilat
Gam sianoakrilat telah digunakan dalam bidang veterinar untuk membaiki tulang, kulit, dan kulit kura-kura pada awal 1970-an atau sebelumnya. Harry Coover berkata pada 1966 bahawa semburan sianoakrilat digunakan dalam Perang Vietnam untuk mengurangkan pendarahan dalam tentera yang cedera sehingga mereka boleh dibawa ke hospital. *n*-Butil sianoakrilat telah digunakan secara perubatan sejak tahun 1970-an. Di Amerika, disebabkan risiko perengsaan kulit, Pentadbiran Makanan dan Dadah AS (FDA) tidak meluluskan penggunaannya sebagai pelekat perubatan sehingga 1998 dengan Dermabond (2-oktil sianoakrilat). Kajian bebas 1986 menunjukkan bahawa sianoakrilat boleh menjadi lebih selamat dan lebih berfungsi dalam penutupan luka berbanding jahitan tradisional. Pelekat adalah unggul dari segi masa yang diperlukan untuk menutup luka, kejadian jangkitan (saluran jahitan melalui lapisan epidermis, dermis, dan lemak subkutaneus kulit memperkenalkan laluan pencemaran tambahan), dan akhirnya penampilan kosmetik.

### Kosmetik

Sianoakrilat digunakan dalam kosmetologi dan industri kecantikan sebagai sambungan bulu mata, atau "bagi kuku" untuk beberapa pengukuhan kuku tiruan seperti hujung kuku dan balutan kuku, dan kadangkala disalah anggap sebagai penitis mata yang menyebabkan kecederaan tidak sengaja (kecederaan mata kimia).

Risiko keselamatan
------------------

### Kecederaan kulit

Pelekat sianoakrilat mungkin melekat pada bahagian badan, dan kecederaan mungkin berlaku apabila bahagian kulit tercabut. Namun begitu, tanpa kekerasan, gam akan terpisah secara spontan dari kulit dalam masa (sehingga empat hari). Pemisahan boleh dipercepatkan dengan menyapu minyak sayuran berhampiran, pada, dan sekitar gam. Dalam kes kelopak mata terpaku, nasihat doktor adalah disyorkan.

### Ketoksikan

Asap sianoakrilat adalah bentuk wap monomer sianoakrilat yang merengsakan membran mukus sensitif pada saluran pernafasan (hidung, tekak, dan paru-paru) dan mata. Ia segera mengalami pempolimeran oleh kelembapan membran dan menjadi lengai. Risiko ini boleh diminimumkan dengan menggunakan sianoakrilat di kawasan pengudaraan yang baik. Kira-kira 5% daripada populasi boleh menjadi sensitif kepada asap sianoakrilat selepas pendedahan berulang, mengakibatkan gejala mirip selesema. Sianoakrilat juga mungkin merengsa kulit, menyebabkan reaksi alahan kulit. Persatuan kebersihan kesihatan Amerika, ACGIH, menetapkan had ambang pendedahan terhadap 200 bahagian per bilion. Dalam kes langka, penyedutan boleh mencetuskan asma. Tiada ukuran ketoksikan tunggal bagi semua pelekat sianoakrilat kerana sejumlah besar pelekat yang mengandungi pelbagai formulasi sianoakrilat.

### Tindak balas bahan gentian

Sapuan sianoakrilat pada beberapa bahan semula jadi seperti kapas (jeans, putik kapas, bebola kapas dan benang serta fabrik tertentu), kulit dan bulu menghasilkan tindak balas eksotermik yang kuat serta pantas. Tindak balas ini juga berlaku dengan gentian kaca dan gentian karbon. Haba yang dibebaskan boleh menyebabkan luka terbakar yang serius atau mengeluarkan asap putih merengsa. Helaian Data Keselamatan Bahan sianoakrilat mengarahkan pengguna untuk tidak memakai pakaian kapas (cth. jeans) atau bulu, terutamanya sarung tangan kapas, apabila menggunakan atau mengendalikan sianoakrilat.

Rujukan
-------

1. ↑  *Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry* (dalam bahasa Inggeris), Weinheim: Wiley-VCH, 2005
2. ↑  "ICSC 1272 - METHYL 2-CYANOACRYLATE".
3. ↑  "Metal adhesive guide". *Adhesiveplatform.com*. Adhesiveplatform.com. Dicapai pada 20 May 2020.
4. ↑  "Conservation of Glass - Conservation Manual - Conservation Research Laboratory - Center for Maritime Archaeology and Conservation - Texas A&M University". Diarkibkan daripada yang asal pada 3 December 2014. Dicapai pada 11 August 2010.
5. ↑  Eric W. Brown "The Cyanoacrylate Fuming Method" Diarkibkan 20 Oktober 2007 di Wayback Machine
6. ↑  "Fine Woodworking: Super Glue to the Rescue" (dalam bahasa Inggeris). 30 March 2016. Dicapai pada 2018-06-30.
7. ↑  Harris, Elizabeth A. (28 March 2011). "Harry Coover, Super Glue's Inventor, Dies at 94". *The New York Times* (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2018-06-30.
8. ↑  Singer, A. J.; McClain, S. A.; Katz, A. (2004). "A porcine epistaxis model: hemostatic effects of octylcyanoacrylate". *Otolaryngology–Head and Neck Surgery*. **130** (5): 553–557. doi:10.1016/j.otohns.2003.09.035. PMID 15138419.
9. 1 2  Dalvi, A A; Faria, M M; Pinto, A A (1986). "Non-suture closure of wound using cyanoacrylate". *J Postgrad Med*. **32** (2): 97–100. PMID 3761216.
10. ↑  Fischl, Robert A. (November 1962). "An adhesive for primary closure of skin incisions: a preliminary report". *Plastic and Reconstructive Surgery*. **30** (6): 607–610. doi:10.1097/00006534-196211000-00009. PMID 13963055.
11. ↑  Rothnie, N. G.; Taylor, G. W. (26 October 1963). "Sutureless Skin Closure". *BMJ*. **2** (5364): 1027–1030. doi:10.1136/bmj.2.5364.1027. PMC 1873305. PMID 14056909.
12. ↑  Needham, A. D (2001). "Similarities in the packaging of cyanoacrylate nail glue and ophthalmic preparations: an ongoing problem". *British Journal of Ophthalmology*. **85** (4): 496a–496. doi:10.1136/bjo.85.4.496a. ISSN 0007-1161. PMC 1723922. PMID 11302128.
13. ↑  Clarke, T.F.E. (2011). "Cyanoacrylate glue burn in a child – lessons to be learned". *Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery*. **64** (7): e170–e173. doi:10.1016/j.bjps.2011.03.009. ISSN 1748-6815. PMID 21481658.
14. ↑  Reddy, S.C. (2012). "Superglue injuries of the eye". *International Journal of Ophthalmology*. **5** (5): 634–637. doi:10.3980/j.issn.2222-3959.2012.05.18. PMC 3484698. PMID 23166877.
15. ↑  First aid information (in German) Diarkibkan 31 Julai 2017 di Wayback Machine by Industrieverband Klebstoffe e.V.
16. ↑  "CA PLUS Adhesives, Inc". Diarkibkan daripada yang asal pada 8 July 2011. Dicapai pada 3 August 2009.
17. ↑  Clarke, TFE (March 2011). "Superglue (Cyanoacrylate) in the Nose". *Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery*. **64** (7): e170–3. doi:10.1016/j.bjps.2011.03.009. PMID 21481658.
18. ↑  "Material Safety Data Sheet" (PDF). accumetricinc.com. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 19 February 2009. Dicapai pada 9 June 2008.

|  |  |
| --- | --- |
| Kawalan kewibawaan: Perpustakaan negara Sunting ini di Wikidata | 
* Jerman
* Israel
* Amerika Syarikat

 |